1^94 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



d'une sorte de distillation fractionnée, j'ai pu isoler à diverses reprises un 

 métal spontanément oxydable à Vair. 



Afin d'éviter l'aclion des vapeurs d'aluminium sur les silicates et, conséciilivemenl, 

 celles du silicium (en vapeurs ou non) sur l'aluminium non volatilisé, j'avais employé 

 comme récipient des nacelles en alumine pure, placées dans un long tube de fer doux 

 et introduit enfin ce dernier dans un tube de porcelaine relié à la trompe à vide. 



J'observais alors, en fractionnant la distillation, des phénomènes très 

 curieux concernant, d'une part, les vapeurs d'aluminium sublimées sur 

 l'enceinte en fer doux et, d'autre part, les globules du métal non volatilisé. 



1° Le tube de fer doux se recouvre d'un enduit argenté très brillant soit 

 finement craquelé, soit miroitant. Lorsqu'on abandonne le tube à l'air, 

 l'enduit se ternit; mais à l'abri de l'air, il paraît résister indéfiniment, 

 ainsi que j'ai pu le vérifier] sur un tube aluminié préparé il y a plus de 

 dix ans. 



2*^ Quant aux portions non volatilisées de l'aluminium restées dans les 

 nacelles au cours de certaines expériences, elles possédaient la propriété 

 singulière d'être spontanément oxydables à l'air. Toutefois, pour les 

 obtenir, il était toujours nécessaire de prolonger le chaufTage vers -h i loo" 

 au moins pendant i6 heures. 



Un des globules d'aluminium spontanément oxydable fut obtenu en chaufi'ant 

 à 4- I ioo° pendant 20 heures de l'aluminium, la perte de poids de la matière première 

 était de 28 pour loo. Le globule résiduaire pesant environ os,i, introduit dans un 

 tube ouvert, entre deux tampons de ouate, se transforme complètement après un mois 

 en une poudre grise jaunâtre volumineuse constituée par un mélange de parcelles 

 métalliques et d'oxyde. 



Malheureusement, même en prolongeant le chauflage très au delà 

 de 20 heures, je n'ai pas toujours pu obtenir à coup sûr cet aluminium 

 spécial. 



L'expérience m'avait montré, d'autre part, que les traces de fer et le 

 silicium, impuretés constantes de l'aluminium, résistent à la volatilisation 

 et donnent dans les nacelles des résidus eux-mêmes spontanément oxydables. 

 On pourrait, par suite, penser que l'aluminium soumis à la distillation, 

 s'enrichissant en impuretés fer et silicium, acquerrait de ce fait la curieuse 

 propriété d'être extrêmement altérable à l'air. Cette explication cadrant 

 assez avec certaines idées chères aux spécialistes de l'aluminium, ne me 

 paraît toutefois pas suffisante : L'aluminium que j'ai isolé comme métal 

 spontanément oxydable ne contenait, en somme, comme impuretés, que 



